Abstrak — Penyerapan  gelombang  mikro  dapat  dilakukan melalui  rekayasa  material,  menggunakan  material  RAM ( RadarAbsorbing  Material )  yang  terdiri  dari  material resistif dan material magnetik untuk menyerap gelombang radar.  Material  magnetik  yang  digunakan  adalah  BaM (Barium Heksafferit).
Sintesis
material
BaM
menggunakan  metode solid  state. Material  BaM  di dopping  dengan  Zn 2+ untuk  meningkatkan  nilai Magnetic Saturation (Ms)  dari  58,97  emu/gr  menjadi  Ms  60,04 emu/gr  dan  menurunkan  nilai  koersivitas  (Hc)  dari  4743 Oe  menjadi  833,17  Oe.  PAni  (Polianiline)  merupakan material  polimer  konduktif  yang  digunakan  pada penelitian  ini.  Material  PAni  didapatkan  dengan  proses polimerisasi oksidasi kimia. Penggunaan PAni dikarenakan memiliki stabilitas thermal dan konduktivitas listrik  yang  baik  sebesar  1,579  x  10 -5 S/cm.  Komposit BaM/PAni  kemudian  dicampurkan  dengan  cat  epoxy dengan  variasi  persen  berat  5,10,15  wt%.  Kemudian dilapiskan pada material alumunium 2024 dengan metode spray  coating dengan  lapisan single  layer. Untuk mengetahui  nilai  rugi  refleksi  dari  material  RAM  yang telah  dilapisi  pada  plat  alumunium  dilakukan  pengujian VNA ( Vector Network Analyzer) pada rentang frekuensi 8- 12 GHz. Didapatkan nilai R L maksimum sebesar -26,34 dB 9,33  GHz  dengan  ketebalan  59,1  micron  pada  komposisi BaM/PAni  15  wt%.  Dari  hasil  penyerapan  dan  nilai ketebalan yang didapatkan, komposisi komposit
BaM/PAni  15  wt%  terhadap  matriks  cat  epoxy  sesuai untuk aplikasi RAM pada pesawat.
Kata Kunci — RAM, Radar Absorbing Material , Barium Heksaferrit,  Polianilin, Matriks  Cat  Epoxy, Spray  Coating, Vector Network Analyzer.

## I. PENDAHULUAN
ATERIALuntuk  menyerap  gelombang  elektromagnetik dinamakan Radar  Absorbing  Material (RAM).  RAM terbuat dari dua bahan utama yaitu  marterial resistif dan atau material magnetik [1]. Bahan magnetik yang digunakan yaitu
Barium  M-Heksaferrit  (BaM).  Material  BaM  ini  digunakan karena memiliki magnetisitas tinggi, temperatur curie tinggi dan  dapat  menyerap  gelombang  radar  [2].  Untuk  penyerapan medan  listrik  digunakan  Polianilin  (PAni)  karena  memiliki stabilitas  thermal  dan  konduktivitas  listrik  yang  baik. Penyerapan  gelombang  mikro  dapat  dilihat  berdasarkan  nilai rugi refleksinya. Semakin besar nilai negatif  rugi refleksinya, maka  semakin  besar  daya  serap  material  tersebut  terhadap gelombang mikro [3].
Meshram,  dkk  melakukan  pelapisan  plat  alumunium sebagai  material  penyerap  radar  dengan  perbandingan komposit  RAM  dan  cat  epoxy  60%:  40%  dengan  pelapisan single layer dan two layer, menghasilkan rugi refleksi terkecil 6  dB  [4]. Efhana,  dkk  mensintesis  BaM  dengan  doping  ion Zn 2+ dengan  metode  kopresipitasi  kemudian  mencampurkan BaM  dengan  cat  epoxy  dengan  perbandingan  1:1  dan menghasilkan nilai rugi refleksi -16 dB pada 18 GHz [5].
Perlu  dilakukannya  pengembangan  penelitian  material penyerap  radar.  Oleh  karena  itu  dilakukan  penelitian  dengan variasi komposisi komposit RAM (BaM/PAni) dan matriks cat epoxy  metode  pelapisan  menggunakan airspray dengan lapisan single  layer dan two  layer. Dalam  penelitian  ini diharapkan menghasilkan nilai rugi refleksi RAM yang tinggi dengan  ketebalan coating yang  tipis . Pada  penelitian  ini variasi  yang  digunakan  antara  material  RAM  dan  cat  epoxy yaitu 5, 10, 15, wt%.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Material
Material  yang  digunakan  dalam  sintesis  komposit    RAM (BaM/PAni)  antar  lain:  Barium  karbonat  (BaCO 3 ),  Serbuk Besi  (III)  Oksida  (Fe 2 O 3 ),  Serbuk  Zn,  Anilin  (C 6 H 7 NH 2 ), Dodecylbenzene  Sulfonit  Acid (C 18 H 30 O 3 S),  Amonium Perokdisulfat ((NH 4 ) 2 S 2 O 8 ), Aseton (C 3 H 6 O).
Material tambahan yang digunakan antara lain : Cat Epoxy Primer 37035A, Hardener 92140, Thiner 96184, Methyl Ethyl Ketone. (C 4 H 8 O).

## Pengaruh Variasi Komposisi BaM/PAni Matriks Cat Epoxy pada Pelapisan
Single Layer dengan Metode Spray Coating untuk Aplikasi Material Penyerap Radar
Rifki Rachman Kholid, Widyastuti, dan Rindang Fajarin Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : wiwid@mat-eng.its.ac.id
M

## B. Sintesis Material BaM,
Sintesis  komposit  BaM/PAni  diawali  dengan  mensintesis material  BaM  dengan  metode solid  state .  Langkah  yang dilakukan  yaitu  menimbang  serbuk  Fe 2 O 3 ,  BaCO 3 ,  dan  Zn sesuai  perhitungan  stoikiometri.  Kemudian  mencampurkan bahan  dengan  alkohol  dan  bola  baja  dengan  perbandingan 1:5/3:5.  Dilakukan  proses  milling  dengan  temperatur  ruang selama 2 jam dengan kecepatan 150 rpm. Hasil proses milling kemudian dikalsinasi pada temperatur 1200 0 C, dan didapatkan serbuk  BaM.  Serbuk  BaM  yang  didapatkan  kemudian dikarakterisasi  dengan  pengujian  XRD  pert  PANanalytical, SEM-EDX FEI 850, FTIR Nicolet iS10, dan VSM 250 Dexing Magnet untuk mengetahui sifat magnetik dari BaM.

## C. Sintesis Material PAni
Sintesis Material PAni menggunakan metode polimerisasi, dengan  melarutkan  Anilin  dan  DBSA (Dodecylbenzene Sulfonit  Acid) dengan  aquades  selama  15  menit.  Kemudian melarutkan  larutan  APS  (Amonium  Perokdisulfat)  dengan aquades.  Kemudian  melakukan  proses  polimerisasi  dengan mentitrasi larutan anilin dan DBSA menggunakan larutan APS selama  8  jam  pada  temperatur  0 0 C.  Hasil  polimerisasi kemudian  disaring  dengan  kertas  saring  dan  dicuci  dengan larutan aseton dan aquades. Prekursor PAni dikeringkan pada temperatur  kamar.  Serbuk  PAni  yang  didapatkan  kemudian dikarakterisasi  dengan  pengujian  SEM-EDX  FEI  850,  FTIR Nicolet  iS10,  dan Inductance  Capasitance  Resistance hioki 3532-50  untuk  mengetahui  konduktivitas  listrik  dari  material PAni.

## D. Pembuatan Spesimen Material Penyerap Radar
Pembuatan  spesimen  dimulai  dengan  menyiapkan  plat Alumunium  2024  yang  akan  digunakan  sebagai  substrat. Alumunium  2024  yang  akan  dilapisi  dengan  komposit  RAM dilakukan  proses surface  treatment menggunakan  alodine 1200S.  Kemudian  menyapkan  komposit  RAM  dengan mencampurkan material BaM dan PAni dengan perbandingan 1:2,5  menggunakan ultrasonic  cleaner selama  3  jam. Selanjutnya  mencampur  komposit  RAM  dengan  cat  epoxy dengan variasi berat komposit RAM : 0 wt%, 5wt%, 10wt%, dan  15  wt%.  Proses  pelapisan  pada  plat  Alumunium menggunakan spray  gun, tekanan  yang  digunakan  sebesar  7 bar  dan  jarak  semprot  300  mm.  Hasil  pelapisan  dikeringkan pada  temperatur  21 0 C  selama  48  jam.  Kemudian  Spesimen yang  telah  jadi  dilakukan  pengujian  mikroskopik  untuk mengetahui  persebaran  butir  komposit  RAM  dan  pengujian VNA ( Vector  Network  Analyzer) untuk mengetahui nilai rugi refleksi dari tiap variasi spesimen.

## III. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

## A. Karakterisasi Struktur Komposit RAM
Pengujian  XRD  untuk  material  BaM  dilakukan  dengan rentang  sudut  10 0 – 90 0 menggunakan  panjang  gelombang CuKα 1.54 Å . Data XRD diolah menggunakan software match untuk  mendapatkan  grafik  yang  lebih  halus  dan  disatukan dengan software origin antara material BaM yang di dopping
Zn 0,5 dengan BaM Non-dopping ditunjukan pada Gambar 1.
Gambar  1. Hasil  Pengujian  XRD Material  BaM  :  a)  BaM  Non  dopping  b) BaM Dopping Zn.
Pada  Gambar  1  terlihat  bahwa  kedua  grafik  menunjukan pola  yang  sama,  dengan  fase  yang  teridentifikasi  adalah  fase BaFe 12 O 19 . Material BaM Non Dopping terbentuk fasa tunggal BaFe 12 O 19 dengan  struktur  kristal  hexagonal  JCPDS  96-100- 9034.  Analisis  kurva  XRD  dengan  dopping  ion  Zn 2+ juga menunjukan  terbentuknya  fase  BaFe 12 O 19 JCPDS  96-100- 9034.  Terjadi  pergeseran  peak  pada  intesnsitas  tertinggi  dari 34.1620 0 menjadi  34.1546 0 .  Hal  ini  menandakan  terjadinya substitusi  ion  Zn 2+ yang  mengganggu  struktur  kristal  dari material BaM [6].
Gambar 2. Hasil Pengujian FTIR : a) Polianiline b) Komposit RAM c) BaM.
FTIR  material  RAM  untuk  mengetahui  ikatan  komposit BaM/PAni  telah  terbentuk  ditunjukan  pada  Gambar  2.  Pada wavenumbers 1556 cm -1 terdapat C=C quinoid. C=C benzene terbentuk di nilai 1436 cm -1 [7]. Ikatan C-N terdapat pada peak 1283 cm -1 [8]. Pada komposit BaM/PAni terdapat juga ikatan S=O yang menandakan doppan DBSA pada polianilin berhasil dilakukan  dan  membentuk  ikatan  dengan  material  BaM  pada bilangan  gelombang  1081  cm -1 .  Pada  bilangan  gelombang 1028 cm -1 menunjukan vibrasi ikatan N=Q=N pada PAni yang terdopping  [9].  Terdapat  ikatan  M-O  pada  nilai  564  dan  417
a b a b c
cm -1 yang  menunjukan  ikatan  antar  logam  yang  disebabkan oleh  material  BaM  dengan  Material  Polianiline  yang ditunjukan  oleh  gambar  4.13.  Ikatan  M-O  terbentuk  pada rentang 600-300 cm -1 [10]. Dari hasil FTIR yang didapat dapat disimpulkan  bahwa  material  komposit  BaM/PAni  berhasil terbentuk

## B. Karakterisasi Morfologi dan EDX Komposit RAM
Pada  pengujian  secara  morfologi  material  BaM menggunakan  uji  SEM  seperti  terlihat  pada  Gambar  3 menunjukan  bahwa  material  BaM  yang  tidak  didopping  dan didopping memiliki morfologi heksagonal. Pada material yang didopping denggan Zn memiliki morfologi heksagonal namun terdapat  juga  morfologi  seperti  agregat  dikarenakan  adanya interaksi antar partikel magneto dipol [9].
Gambar  3.  Hasil  Pengujian  SEM  Material  BaM:  a)  Barium  Non  Dopping Perbesaran 5000x b) Barium Dopping Perbesaran 5000x
Ukuran  partikel  barium  yang  didopping  memiliki  nilai yang  lebih  besar  yaitu  35,69µ  x  21,31µ  sedangkan  material yang  tanpa  dopping  memiliki  ukuran  butir  21,99µ  x  12,33µ. Ukuran partikel yang berbeda disebabkan karena dopping ion Zn yang memiliki nilai jari-jari atom lebih besar dari ion Fe 2+ , yaitu  dengan  nilai  jari  Fe  sebesar  (0,645Å)  dan  Zn  sebesar (0,74Å) [11].
Dari  analisis  EDX  ditunjukan  pada  Gambar  4  dilakukan untuk  mengetahui  komposisi  element  yang  terdapat  pada material BaM. Jika dibandingkan  dari kedua hasil EDX yang didapatkan  bahwa  terjadi  pengurangan  unsur  Fe  dari  70,11% menjadi  68,02%.  Pada  material  yang  didopping  didapatkan unsur  Zn  pada  material  BaM  yang  didopping  sebesar  4,47 wt%,  hal  ini  menunjukan  bahwa  pendoppingan  unsur  Zn berhasil dilakukan.
Gambar 4. Hasil Pengujian EDX ; a) Barium Non Dopping Perbesaran 2000x b) Barium Dopping Perbesaran 5000x
Pada  Gambar  5.a  terlihat  partikel  polianiline  memiliki bentuk  morfologi  aglomerasi  globular  dan  memiliki  jarak antar  molekul  yang  rapat.  Pada  perbesaran  5000x  yang terdapat pada Gambar 5.b. terlihat lebih jelas agglomerasi atau penggumpalan  dari  serbuk  polianilin  yang  dihasilkan. Penggumpalan pada serbuk polianiline disebabkan adanya sisa pelarut dalam proses polimerisasi. Penggumpalan yang terjadi dalam material polianiline mempengaruhi konduktivitas listrik yang dihasilkan menjadi lebih rendah [7].
Gambar 5. Hasil SEM Material Polianilin ; a) Perbesaran 2000x b) Perbesaran 5000x
Distribusi  komposisi  partikel  komposit  BaM/PAni dianalisis  menggunakan  pengujian  EDX  ditampilkan  pada Gambar  6,  dari  pengujian  EDX  didapatkan  unsur  penyusun PAni  yaitu  C,N,O,dan  S  [6].  Kemudian  terdapat  juga komposisi Ba, Fe, O, dan Zn sebagai unsur penyusun material BaM.    Dari  hasil  EDX  yang  dihasilkan  membuktikan  bahwa komposit  RAM  telah  terbentuk  dengan  lebih  banyak komposisi  dari  PAni,  berat  yang  dihasilkan  oleh  komponen PAni  lebih  dominan.  Hasil  EDX  sesuai  dengan  komposisi PAni dan BaM yang digunakan yaitu 2,5:1 perbandingan berat komposit.

## C. Sifat Kemagnetan
Dari Gambar 7 dapat diketahui nilai saturasi magnetik (Ms) dan  nilai  koersivitas  (Hc)  dari  material  BaM  yang  didopping dan  tidak  didopping.  Nilai  Magnetisasi  BaM  yang  tidak didopping  sebesar  58,97  emu/gr  dan  nilai  koersivitas  sebesar
a b Globular Agglomerasi a b
4743 Oe, sedangkan untuk material yang didopping memiliki Ms 60,04 emu/gr dan Hc 833,17 Oe.
Ukuran  partikel  yang  berbeda  dari  hasil  SEM  Gambar  3 menyebabkan  karakteristik  magnet  dari  BaM  memiliki  nilai yang  [12].  Substitusi  ion  Zn  membuat  arah  dipol  menjadi random sehingga material BaM yang didopping memiliki nilai magnetisasi  saturasinya  lebih  besar  karena  semakin  banyak energi  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  arah  dipol  yang seorientasi  dengan  medan  H  [13].  Jika  dibandingkan  dengan material BaM yang dopping dengan ion Zn terjadi penurunan nilai  koersivitas  yang  menjadikan  material  BaM  dengan dopping  Zn  lebih  bersifat softmagnetic .  Rendahnya  nilai koersivitas  dan  tingginya  nilai  saturasi  magnetik  membuat sifat  absorbsinya  menjadi  semakin  kuat  [14].  Sifat  ini  sangat dibutuhkan untuk aplikasi material penyerap radar.
Gambar 6. Hasil Pengujian EDX Komposit BaM/PAni.
Gambar 7. Kurva Histeresis material BaM.

## D. Sifat Kelistrikan
Dari  hasil  pengujian  LCR  meter  pada  Gambar  8 didapatkan  nilai  konduktivitas  minimum  sebesar  9,7  x  10 -6 S/cm  dan  nilai  maksimum  pada  1,579  x  10 -5 S/cm.  Pada rentang  tersebut  material  polianilin  yang  dihasilkan  termasuk dalam  kategori  material  semikonduktor.  Seperti  yang disebutkan  oleh  MacrDiamird  (2001)  bahwa  material semikonduktor  memiliki  rentang  10 2 sampai  10 -7 S/cm, material konduktor lebih kecil dari 10 -7 S/cm. Proses dopping pembentukan PAni dalam percobaan ini mengekspos polimer yang berupa isolator dengan agen transfer (DBSA) dalam fasa
larutan  melalui  oksidasi  kimia.  Dengan  proses  ini menyebabkan  PAni  yang  dihasilkan  memiliki  kemampuan menghantarkan  listrik  yang  lebih  tinggi  karena  peningkatan konsentrasi pembawa muatan didalam polimer [15].

## Gambar 8 Grafik Hasil Pengujian Konduktivitas PAni.
Nilai  konduktivitas  PAni  yang  tidak  di  dopping  rendah yaitu sebesar 8,798 x 10 -8 S/cm. Pada proses dopping, proton- proton  ditambahkan  ke  situs-  situs  imina  (-N=)  sehingga terdapatnya  vibrasi  ikatan  imina  berpengaruh  terhadap  nila konduktivitas  PAni  [16].  Kemudian  dopping  dengan  DBSA akan  meningkatkan  muatan  PAni  akibat  delokalisasi  muatan yang meningkat karena terbentuknya struktur polaron/bipolaron [17].

## E. Pengujian Mikroskopik
Untuk  mengetahui  lebih  jelas  persebaran  komposit  RAM pada  lapisan coating dilakukan  pengujian  makroskopik menggunakan stereomicroscope dengan  menggunakan perbesaran  8x.  Hasil  pengamatan  pengujian  ini  ditampilkan pada Gambar 9.
Gambar 9. Hasil Pengamatan Mikroskopik dengan Perbesaran 8x: : a) 0%S b) 5%S c) 10%S d) 15%S.
Spesimen  tanpa  dopping single  layer Gambar  9.a mempunyai  warna kuning  keemasan, dikarenakan lapisan  cat epoxy  mempunyai ketebalan  yang lebih tipis sehingga  ketika dilakukan pengamatan terlihat juga warna dari plat alumunium hasil alodining. Penambahan  komposisi  komposit  RAM
0 0.000002 0.000004 0.000006 0.000008 0.00001 0.000012 0.000014 0.000016 0.000018 0.001 0.01 0.1 1 10 100 C on uctiv ity ( S/cm ) Frequency (10 3 Hz) a d c b
menyebabkan  meningkatnya  jumlah  partikel  pada  spesimen. Pada  Gambar  9.d  terdapat  jumlah  partikel  komposir  RAM yang  paling  banyak  dikarenakan  memiliki  persentase penambahan  yang  paling  besar.  Banyaknya  jumlah  partikel komposit  RAM  meningkatkan  nilai  penyerapan  gelombang elektromagnetik.

## F. Pengujian Vector Network Analyzer
Pengukuran  penyerapan  gelombang  elektromagnetik  di lakukan  dengan  rentang  8-12  GHz  yang  merupakan  operasi gelombang mikro untuk teknologi militer. Pada pengujian ini menggunakan  parameter  S11  yang  merupakan  parameter absorbsi  pada  material  dengan  perantara  adapter.  Gambar  10 merupakan  hasil pengujian VNA  dari pelapisan single layer Hasil  pengujian  VNA  setiap  spesimen  dengan  nilai  rugi refleksi maksimum ditampilkan pada Tabel 1.
Gambar 10.  Hasil Pengujian VNA.
Tabel 1. Nilai Rugi Refleksi Maksimum Spesimen RAM Spesimen Ketebalan (micron) Rugi  Refleksi (dB) Frekuensi (GHz) 0 % single layer 20,9 -5,872 11,075 5% single layer 29 -14,659 9,422 10% single layer 44,1 -22,441 10,032 15% single layer 59,1 -26,344 9,337
Ketebalan  lapisan  juga  merupakan  salah  satu  faktor penting yang mempengaruhi sifat penyerapan, bahwa semakin meningkat  ketebalan  maka  partikel  penyerapan  dan  luas penyerapan  didalam  lapisan  juga  akan  bertambah  sehingga nilai  absorbsi  akan  meningkat  [18].  Dari  Tabel  1  diketahui penambahan  persen  berat  komposit  RAM  meningkatkan ketebalan  dan  nilai  rugi  refleksi . Penyerapan  maksimum didapatkan  dari  spesimen    penambahan  15  wt%  komposit RAM  sebesar  -26,334  dB . Hal  ini  sesuai  dengan  hasil pengamatan dengan mikroskop optik, bahwa semakin banyak partikel  komposit  RAM  dengan  persebaran  partikel  yang merata  maka  proses  penyerapan  akan  semakin  meningkat. Perbedaan  nilai  rugi  refleksi  dari  setiap  spesimen  berbeda beda berdasarkan dengan penambahan serbuk komposit RAM yang menyebabkan bertambahnya nilai ketebalan lapisan. Saat penambahan komposit RAM meningkat maka partikel-partikel menjadi semakin rapat dan luas penyerapan bertambah seperti
yang  terlihat  pada  Gambar  9,  dan  menyebabkan  penyerapan gelombang elektromagnetik menjadi semakin tinggi.

## IV. KESIMPULAN
Penambahan  komposisi  komposit  RAM  meningkatkan nilai absorbsi gelombang elektromagnetik. Hal ini dikarenakan semakin  tinggi  komposisi  komposit  RAM  maka  semakin meningkat jumlah partikel komposit RAM dan mempengaruhi nilai  rugi  refleksi.  Didapatkan  nilai  rugi  refleksi  pada  variasi komposisi  komposit  RAM  0,  5,  10,  dan  15  wt%  dengan pelapisan  single  layer,  senilai  :  -5,872  dB,  -14,659  dB, -22,441dB, dan -26,344 dB.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P. Saville, “ Review of Radar Absorbing Materials, ” Atlantic, 2005.
[2] L. Li, K. Chen, G. Liu, H. Tong, H. Qian, and B. Hao, “ Attractive
Microwave-Absorbing  Properties  of  M-BaFe12O19  Ferrite, ” J.
Alloys Compd. , vol. 557, pp. 11 – 17, 2013.
[3] K. Y. Park, C.-G.  Lee, S-E.  Kim, and J.-H. Han, “ Fabrication and Electromagnetic  Characteristics  of  Electromagnetic  Wave Absorbing  Sandwich  Structures, ” Compos.  Sci.  Technol. ,  vol.  66, pp. 576 – 584, 2006.
[4] M. R. Meshram, K. A. Nawal, S. Bharoti, and P. S. Misra, “ A Study on  the  behavior  of  M-type  barium  hexagonal  ferrite  based microwave  absorbing  paints, ” Bull  Master.  Sci. ,  vol.  25,  pp.  169 –
173, 2002.
[5] E.  D.  Putri,  E.  S.  A.  Devi,  V.  Dita,  S.  A.,  and  M.  Zainuri, “ Pembuatan  Pelapisan  Penyerapan  Gelombang  Mikro  Berbasis  M- Hexaferrite  BaFe12-2xZnxO19  dari  Pasir  Alam  Pada  Kabin Pesawat, ” J. Fis. FMIPA , 2012.
[6] N.  Sasria  and  Widyastuti, “ Pengaruh  Metode  Pelapisan  dan Ketebalan  Lapisan  terhadap  Rugi  Refleksi  pada  Barium  M- Heksaferrit/Poly(aniline,pyrrole,ethylene  terephthalate)  sebagai Material  Penyerap  Radar, ” Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, 2016.
[7] J.  Jiang  and  L.  Ai,  L-H.  Lin-Y, “ Poly(aniline-co-o- toluidine)/BaFe12O19 Composite: Preparation and Characterization, ” Mater. Lett. , vol. 64, pp. 888 – 890, 2010.
[8] B. D. Mistry, A Handbook of Spectroscopic Data Chemistry . Jaipur: Oxford Book Company, 2009.
[9] A. G. MacDiarmid, “ Nobel Lecture: Synthetic Metals: a Novel Role for  Organic  Polymers, ” Rev.  Mod.  Phys. ,  vol.  73,  pp.  701 – 712, 2001.
[10] G.  Socrates, Infrared  and  Raman  Characteristic  Group Frequencies , 3rd ed. London: John Wiley & Sons, 2001.
[11] R. Agustianto, F. R. M. Dwi, R. D. Kristiputra, A. A. Marsha, and Widyastuti, “ Magnetic  Properties  of Ni-Zn  Doped M-Tipe  Barium Hexaferrite  Prepared  by  Sol-Gel  Method, ” in Proceeding  Basic Science International Conference , 2015, pp. 8 – 11.
[12] S. Kanagesan, M. Hashim, S. Jesurani, T. Kalaivani, and I. Ismail, Influence  of  Zn – Nb  on  the  Magnetic  Properties  of  Barium Hexaferrite . Springer, 2013.
[13] E.  L.  .  Nasution  and  Astuti, “ Sintesis  Nanokomposit  PAni/Fe3O4 sebagai Penyerap Magnetik pada Gelombang Mikro, ” J. Fis. Unand , vol. 1, no. 1, pp. 37 – 44, 2012.
[14] L.  Silvia, “ Pelapisan  Komposit  PAni/BaM-SiO2  Berbasis  Material Alam sebagai Penyerap Gelombang Mikro dan Pelapis Anti Korosi pada Baja Grade A Tipe AH-36, ” Surabaya, 2013.
[15] N.  A.  K.  Umiati,  K.  Triyanta,  and  K.  Abraha, “ Studi  Pengaruh Konsentrasi  Dopan  pada  Polianilin  Nanofiber:  Sintesis  dan Karakterisasi  Spektroskopi  Infra-Red, ” in Seminar  Nasional  2nd Lontar Physics Forum , 2013, pp. 1 – 5.
[16] J. Fernando and C. Vedhi, “ Synthesis, Spectral and Electrochemical Characterization of Adipic Acid Doped Polyanilie, ” internatinal  J. Sci. Technoledge , pp. 166 – 173, 2015.
[17] Z.  Wang,  H.  Bi,  J.  Liu,  T.  Sun,  and  X.  Wu, “ Magnetic  and -Fe2O3 Nanocomposite, ” J. Magn. Magn. Mater. , vol. 320, pp. 2132 – 2139,
2008.
[18] H. Kaur and G. D. Aul, “ A Review Based on Effects of Change in Thickness  and  Number  of  Layers  on  Microwave  Absorbing Materials, ” Int. J. Sci. Res. , vol. 3, pp. 1141 – 1145, 2014.